138 V E R 
matière fur Tâtre de l'ouvreau , ratiffez-la avec un 
inftrument , {fig. j . bas de la page 20 ) qu'on appelle 
graton. Ilreffemble affez à unrable, dont la patte, qui 
eft proprement le graton , efl beaucoup plus mince , 
& a trois pouces ,fur un pouce & demi. On y adapte 
un manche d'environ huit piés , pour donner à l'ou- 
vrier la facilité de s'en fervir , fans fe brûler. 
Pour ce qui regarde la promptitude de l'opération 
d'enfourner ; elle confiHe à ne laifler jamais l'ou- 
vreau vuide de pelle. On Voit dans la vignette de la 
Planche XFIII. l'opération faite avec affez de viva- 
cité ; l'ouvrier i remplit fa pelle à l'arche ; l'ouvrier 
2 porte la fienne à l'ouvreau; l'ouvier 3 enfourne; 
l'ouvrier 4 va à l'arche , chercher de la matière ; & 
les ouvriers 3 , 6^, attendent que l'arche foit hbre^ 
pourremplir leurs pelles. On m'obfervera peut-être, 
que les ouvriers 1,2,3,4, fufEroient pour enfour- 
ner ; car il pourroit y en avoir toujours un à l'arche, 
l'autre à l'ouvreau ; un troifieme en y allant , & le 
'quatrième en revenant , comme ils font dans la vi- 
gnette. Conféquemment 3 , (T, feroient inutiles , & 
on pourroit fe difpenfer de les employer. Mais li l'on 
fait attention, que la moindre circonllance , en retar- 
dant le plus petit mouvement des ouvriers i , 2 , 3 , 
4 , peut retarder l'opération ; que , d'ailleurs , ce dan- 
ger eft inévitable , par la néceffité de déboucher & 
reboucher , comme de gratomr l'ouvreau ; on con- 
viendra que la préfence des ouvriers 3,6", n'eftpas 
inutile. 11 feroit poffible , m'objeûera-t-on , de dimi- 
nuer le tems de l'opération, enfaifant enfourner des 
deux côtés du four en même tems. On doit fentir , 
que les enfourneurs, vu leur grand nombre, feroient 
obligés d'attendre long-tems à l'arche; ce quinuiroit 
beaucoup à la diligence qu'on demande , &: le four 
ouvert des deux côtés, ne pourroit qu'éprouver un 
refroidiffement confidérable. 
Une obfervation effentielle lorfqu'on enfourne , 
c'eft d'enfourner également , c'efl-à-dire , de ne pas 
mettre plus de matière dans un pot que dans l'autre. 
Il ne îiiffit pas d'enfourner une fois pour remplir le 
pot ; les parties de la matière qu'on a enfournées , fe 
fondant, fe rapprochent les unes des autres, & oc- 
cupent moins d'efpace : conféquemment le pot qui 
étoit à comble , quand on a fini d'enfourner , eft fort 
éloigné d'être plein après quelques heures de chauffe. 
On fait tirer des larmes ( ) ou effais de verre avec le 
crochet ( Planche XXI 1. figure /. ) ; lorfqu'on con- 
noît que le bain de verre ne baiffera plus , on en- 
fourne de nouveau. Avant que d'enfourner une fé- 
conde fois ; il faut laifTer venir le verre au plus haut 
point de perfeâion qu'il efl pofTible. On laiffe éva- 
porer tout le fel de verre , & on attend que les points 
qui paroiflent dans le verre foient difTipés^ du-moins 
en plus grande partie. Ces points ne font autre cho- 
fe , que l'air renfermé dans le verre , qui fe dilate par 
VdiQîîon du feu. Dans les premières larmes , ils font 
imperceptibles ; ils deviennent plus gros , plus ou- 
verts ; l'air qui les forme ayant reçu un plus grand 
degré de dilatation. Us prennent alors le nom de 
bouillons : enfin ^ ils gagnent la furface du bain du 
verre &;fe difîipent : le verre efl dit plus fin, à mefu- 
re qu'il renferme moins de ces points ou bouillons. 
On fent combien il eft intéreffant que le verre foit 
fin , ou à-peu-près , avant d'enfourner une féconde 
d'être affez affaré de l'exaditude de fon bras , pour enn-er 
fans toucher l'ouvreau. Auffi met- on devant l'ouvreau un pa- 
rallélépipède de fonte, auquel on donne le nom de barre , de 
quatre pouces fur iix , pour qu'il domine un peu l'ouvreau. 
L'ouvrier y appuie un inftant fa peiie avant de l'introduire , 
pour prendre les dimenfions avec fureté ; & la même barre 
fert de point d'appui au manche de fa pelle > quand il la ren- 
verfe. 
(i) On tire des larmes en plongeant le bout du crochet 
dans le verre ; & lorfqu'on l'a retiré hors du four, on profite 
du tems où le verre qui eft refté attaché au bout du crochet 
eft encore chaud, pour en former une goutte par l'agitation 
§u'on donne au bouc du crochet > & cette goutte eft la larme. 
V E R 
fois ; l'air renfermé dans le bas du bain de verre , a 
bien moins de peine à gagner le haut , que ii le pot 
étoit plein : en agiffant toujours de même , la tota- 
lité du verre contenu dans le pot , eft bien plutôt afH- 
née , & en état d'être travaillée , que ii l'on fe pref- 
foit de renfourner , après avoir iimplement fondu la 
matière qui avoit été d'abord enfournée. Par la rrié- 
thode que nous venons d'indiquer, lorfque la der- 
nière fonte (e) efl: faite , on n'a plus à affiner que 
cette dernière fonte, qui ordinairement efl peu con- 
fidérable. 
On fait communément trois fontes ; j'en ai fait 
quelquefois quatre. Le nombre en eft relatif à la qua- 
lité des matières que l'on emploie : fi elles contien- 
nent beaucoup de fel de verre , il occupe une place 
qui fe trouve vuide après fa diflîpation , & il faut un 
plus grand nombre de fontes. 
Le fel de verre eft quelquefois fi abondant , qu'il 
efl néceifaire de l'ôter de deffus lé pot avec des po- 
ches , pour ne pas perdre le tems à attendre fa par- 
faite diffipation. On fe fert de poches de fer; celles 
de cuivre feroient trop tôt détériorées : on infinue 
les poches dans l'ouvreau à tréjetter ; on les plonge 
dans le pot d'où on les retire pleines de fel de verre. 
Il faut avoir attention de ne pas dépofer ce fel dans 
un lieu mouillé ; l'humidité le fait élancer au loin , 
lorfqu'il eft encore fluide ; & ceux qui font auprès 
peuvent en être incommodés. On doit donc par la 
même raifon , ne les toucher non plus qu'avec des 
poches feches. 
La dernière fonte faite , il n'y a plus qu'à chauffer 
avec violence , pour affermir la maife entière du 
verre , & en même tems pour diffiper la manganefe 
fuperflue , & n'en laiffer que ce qui efl néceifaire à 
la bonne couleur du verre. 
La manganefe ie manifeiîe ordinairement dès la 
première fonte ; elle diminue un peu dans l'inter- 
valle de la première à la iéconde ; elle redevient 
un peii plus forte lorfqu'on a fait la féconde ; elle 
diminue encore dans l'intervalle de la féconde à 
la troifieme ; elle fe manifefle de nouveau après 
la troifieme ; & lorfque c'efl la dernière , elle 
va en diminuant , jufqu'à ce que le verre foit bon 
à travailler. Au refle , la couleur de la manga- 
nefe ne règle point du tout ie tems des fontes ; que 
le verre foit plus ou moins haut en couleur , on en- 
fourne toujours , lorfque le verre efl jugé allez fin , 
& que le fel eft diffipé. 
Lorfque le verre efl fin , qu'il ne joue plus , c'efl- 
à-dire, qu'il ne change pas d'état, & que la couleur 
n'efl pas trop haute , il efl tems de le travailler. Pour 
cet effet, il faut le faire paffer dans les cuvettes pour 
pouvoir le tranfporter avec facilité ; mais il eft né- 
ceifaire de nettoyer auparavant les vafes dans lef- 
quels on doit tranfvafer le verre; d'autant plus que 
celui qui y eft reflé des opérations précédentes , a 
perdu la couleur qu'il avoit à force d'être chauffé , 
efl différent en qualité du nouveau verre qu'on met- 
troit dans les cuvettes , & ne fe mêleroit pas affez 
intimement à lui , pour ne pas caufer des différences 
fâcheufes dans la couleur des diverfes parties de gla- 
ces qui en feroient formées , & ne pas les parfemer 
de veines plus baifes en couleur les unes que les au^ 
très. Les dégradations, les larmes , qui tombent quel-, 
quefois de la couronne dans les cuvettes , exigent 
auffi la précaution de les nettoyer. L'opération par 
laquelle on y parvient efl connue fous le nom de 
curage. 
Avant de procéder au curage, on nettoie la haîle^ 
& fur-tout les environs du four, où fe doit faire l'o- 
pération. On a au coin de chaque arche du côté de 
Ce) On appelle fonte la quantité de matière qu'on enfourne 
à chaque fois ; ainil filrn la première fonte , c'efl: enfourner une 
première fois j uns féconde fonte , c'eft enfourner une féconde 
t 
